SÉANCE DU l4 MAI 1917. 761 



l'état ébouleux se calcule facilement, puisse être utile, d'une autre manière 

 encore, dans l'étude d'un massif homogène proposé, de même figure géomé- 

 trique qu'eux, mais ayant son état ébouleux inabordable à l'intégration. 

 Car il suffira qu'on puisse l'intercaler entre deux tels massifs hétérogènes, 

 l'un plus résistant que lui à l'éboulement, l'autre moins résistant que lui, 

 pour avoir deux évaluations, la première par défaut, la seconde par excès 

 de sa propre poussée-limite. Et si l'on réussit à rendre ces évaluations assez 

 peu distantes entre elles, elles constitueront deux valeurs approchées, 

 pouvant suffire dans la pratique, de la poussée inconnue qu'on cherche. 

 C'est ce que j'espère montrer dans une Note ultérieure. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les propriétés ré fractaires de l' argile. 

 Note de M\l. II. Le Chatei.ier et F. Bogitch. 



La plupart des briques réfractaires servant à la construction des fours 



sont faites en argile, matière essentiellement constituée par de la kao- 



linite 



aSiO^Al^O^all^'O 



mêlée à différentes impuretés : sable quarlzeux en proportions souvent 

 importantes, mica potassique et oxyde de fer. Toutes les bases étrangères 

 diminuent les qualités réfractaires. Leur proportion dans les bonnes argiles 

 ne dépasse pas 4 pour 100. 



Pour apprécier les qualités réfractaires d'une argile, on détermine habi- 

 tuellement son point de fusion par la méthode de Seger, sur de petites 

 pyramides triangulaires dont on note la température d'affaissement. 



Les argiles rigoureusement pures, exclusivement composées de kaolinite, 

 fondent à 1780"; les argiles très riches en sable quartzeux, renfermant dix 

 fois autant de silice que d'alumine, fondent 100" plus bas, vers 1680"; si 

 elles renferment en plus '\ pour 100 d'oxyde de fer et de bases alcalines, on 

 observe un nouvel abaissement de 100" du point de fusion, qui tombe alors 

 à i58o°. 



Ce sont là, de toute façon, des points de fusion très élevés; à leur inspec- 

 tion, on serait tenté de conclure que les briques réfractaires argileuses 

 doivent suffire pour la construction de tous nos fours industriels. Or, il 

 n'en est rien; on n'a jamais pu s'en servir pour les voûtes des fours d'acié- 

 ries. On emploie exclusivement pour cet usage les briques de silice, qui 

 donnent toute satisfaction. Et cependant leur point de fusion est exactc- 



C. R., 1917, I" Semestre. (T. 164, N" 20.) 9^ 



